( 1247 ) 

 posés dans l'étude des graphites des métaux. Ils paraissent formés par 

 hvdros:énation, puis par oxydation du carbure de fer. Ils viennent s'a- 

 jouter à ceux obtenus par M. Eggertz dans l'action de l'eau iodée sur la 

 fonte et par MM. Schittzenberger et Bourgeois en traitant une fonte blanche 

 par une solution de sulfate de cuivre (' ). 



» Graphite de la fonte fortement chauffée. — Nous avons placé du fer 

 doux de très bonne qualité dans un creuset de charbon en présence d'un 

 excès de charbon de sucre. Le tout a été soumis dans le four électrique à 

 l'action d'un arc de 2000 ampères et de 60 volts. L'expérience a duré 

 dix minutes. Dans ces conditions, le fer dissout des quantités de carbone 

 assez grandes, perd sa liquidité et prend l'état pâteux. Nous avons re- 

 connu, avec étonnement, qu'à cette température élevée le creuset pouvait 

 être retourné sans que le métal s'écoulât. En laissant refroidir la masse à 

 l'abri de l'air, on trouve au fond du creuset une fonte cassante recouverte 

 de très beaux cristaux de graphite pouvant atteindre plusieurs millimètres 

 de diamètre. On rencontre à la surface du métal quelques fragments qui 

 ne contiennent plus que très peu de fer et qui sont formés par un amas de 

 cristaux de graphite. A cette haute température, une portion du métal a 

 même été volatilisée. 



M Le culot métallique a été attaqué par le chlore au rouge sombre et 

 le résidu a été traité ensuite par l'acide azotique fumant pour détruire le 

 carbone amorphe s'il en existait. 



» Ce graphite se présente surtout en cristaux volumineux, brillants, 

 d'une belle couleur noire, souvent très réguliers. On rencontre aussi 

 quelques amas de cristaux très petits formant une espèce de feutrage et 

 qui paraissent résulter de la condensation de la vapeur de carbone. Ce 

 graphite a une densité de 2,18, il brûle dans l'oxygène à une température 

 voisine de GSo" ; il renferme 99, 1 5 de carbone et ne contient plus que 0,17 

 de cendres et 0,28 d'hydrogène. Il est donc beaucoup plus pur que le 

 graphite de la fonte ordinaire et il ne paraît contenir qu'une très petite 

 quantité de ces composés hydrogénés complexes qui se rencontrent tou- 

 jours dans les graphites des fontes ordinaires traités par les acides 

 étendus. 



» Ce graphite, ayant été porté à une température très élevée, va nous 

 présenter, au contact du mélange oxydant, une stabilité très grande. La 



(') Rechei-ches sur le carbone de la fonte blanche, par MM. Schiitzenberger et 

 Bourgeois. {Comptes rendus, t. LXXX, p. 911.) 



